﻿Einzelne Mineralien. 



-185- 



E. Bekier : Über das spontane Kristallisationsvermögen bei 

 Wismut und Antimon. {Zeitschr. f. anorgan. Chemie. 78. p. 178 — 182. 

 1912.) 



Der Kristallisationsprozeß wird bestimmt durch die lineare KristaUisations- 

 geschwindigkeit und das spontane Kristallisationsvermögen. Bei Metallen 

 können wegen ihrer Undurch sichtigkeit diese Faktoren nicht gemessen, wohl 

 aber aus der Strulctur der Metallreguli, die mit verschiedener Geschwindigkeit 

 abgekühlt wurden, annähernd bestimmt werden. Ist das Verhältnis 



spontanes Kristallisationsvermögen 



lineare Kristallisationsgeschwindigkeit 

 unabhängig von der Abkühlungsgeschwindigkeit, so darf man er\varten, daß 

 die Größe der einzelnen Kristallindividuen von der Abkühlungsgeschwindigkeit 

 unabhängig ist. Wächst jenes Verhältnis mit der Unterkühlung, so muß mit 

 wachsender Abkühlungsgeschwindigkeit die Größe der einzelnen Kristali- 

 individuen kleiner werden, nimmt aber jenes Verhältnis mit wachsender Unter- 

 kühlung ab, so werden sich die Kristalle des Konglomerats mit wachsender ^ 

 Abkühlungsgeschwindigkeit vergrößern. 



Die mit Wismut und Antimon angestellten Versuche zeigen, daß die Größe 

 der KristaUite mit wachsender Unterkühlung abnimmt. R. Brauns. 



0. Faust: Die Struktur, die Rekristallisationsfähigkeit und 

 die Festigkeitseigenschaften von Elektrolytkupfer. (Zeitschr. f. 

 anorgan. Chemie. 78. p. 201—212. 1912.) 



Verf. faßt die Ergebnisse seiner Untersuchung wie folgt zusammen: 



1. Es wurde an der Hand von Mikrophotogrammen die orientierte Richtung 

 der KristaUite im Eiektrolytkupfer erwiesen und der Einfluß von Stromdichte 

 mid Konzentration der Kupferlösung auf die Struktur des eiektrolytisch ab- 

 geschiedenen Kupfers bei Zimmertemperatur untersucht. 



2. Es wurde die Erscheinung der Rekristallisation an stark bearbeitetem 

 Kupfer durch Photographien gezeigt, die eine weitere experimentelle Bestätigung 

 der TAMMANN'schen Theorie der Rekristallisation erbringen. Des weiteren wurde 

 das Auftreten der Rekristallisation am Elektrolytkupfer erwiesen und mit 

 Hilfe der Gleitflächen ein Einblick in den Mechanismus der RekristaUisation 

 gewonnen. Es macht sich unter dem Einfluß der Oberflächenspannung das 

 Bestreben bemerkbar, lange KristaUite in kürzere von gröberer Breiten- 

 aus dehnung zu überführen. 



3. Die weitgehende gleichmäßige Orientierung der KristaUite im Elektiolyt- 

 metaU läßt sich benutzen, um vektorieUe Eigenschaften der KristaUite zu 

 untersuchen. 



Die RekristalUsation, d. h. die Vergröberung des kristaUinischen Gefüges 

 durch Erhitzen tritt in den immer bei gleicher Vergrößerung aufgenommenen 

 Photographien ganz vortrefflich hervor. R. Brauns. 



